^26 P A R R 0 T. 



outre il s'était forme', du coté du zinc, une petite tache d'oxide isolée à 1| ligne 

 de la pointe du reste de l'oxide. Cette tache avait 2"' de longueur et 5^" de 

 largeur. 



L'oxidation du î^" 1 avait augmenté comme tous les jours précédents, et il 

 s'était précipité beaucoup d'oxide au fond du vase. Dans les autres Nos. de même. 



L'oxidation du zinc avait également augmenté, et l'on s'apercevait facilement 

 qu'il s'en était précipité au fond des vases. Aujourd'hui l'extension de l'oxide de 

 zinc, sa progression sur la partie nue du fer, était très sensible. Sur le N* 5 

 elle couvrait toute cette partie complètement; même proche du bout opposé au 

 cylindre de zinc, il s'était formé une petite concrétion circulaire aux dépens d'une 

 petite surface ronde qui avait moins de cet oxide que le reste de la surface, et 

 qui était bien terminée par la couche plus épaisse qui couvrait le reste. Ces 

 couches d'oxide de zinc étaient sur tous les cylindres plus intenses près du zinc 

 que plus loin de lui. 



5™*^ JOUR. Je mesurai de nouveau les longueurs des surfaces d'oxide rouge. 



Sur N° 2, N° 3, ]S° 4, N° 5 



i" ni-'" i" Si''' i'' 4 9"' 1'^ fi s'" 



Les largeurs avaient augmenté de nouveau. L'expansion de l'oxide de zinc 

 sur le fer non oxidé de même, surtout au N° 5. L'oxidation du zinc avait égale- 

 ment augmenté. Il s'en était précipité, vers le fond, dans tous les verres qui con- 

 tenaient du zinc. 



6™'^ JOUE. Je mesurai de nouveau les longueurs des surfaces couvertes d'oxide 

 de fer, et j'observai. 



Sur N° 2, ]S°3, NM, 5 



Les largeurs avalent aussi reçu un petit accroissement. L'oxide de zinc cou- 

 vrait toutes les parties non oxldées du fer, et ces enveloppes étaient devenues plus 

 épaisses. Partout la précipitation des deux oxides, au fond du vase, avait augmenté. 



